128 Reducirtes Silber. 



II. Einwirkung der Metalle und des galvanischen Stro- 

 mes auf festes CTilor-^ Brom- und Jodsilher. — Feuchtes 

 Chlor-, ßrom- und Jodsilber auf ein Stück amalgamirtes 

 Zink gelegt, oder zwischen die Pole einer galvanischen 

 Batterie gebracht, wird sehr bald reducirt. Das so re- 

 ducirte Silber bietet unter dem Mikroskop ein Ansehen 

 dar, welches sich von dem aus Silberlösungen gewonne- 

 nen, regelmässig bauraförmigen Silber wesentlich unter- 

 scheidet. Man sieht keine Nadeln und durchaus keine 

 federförmige Gestalten, sondern lauter einzelne Körner 

 von verschiedener Grösse, die theils einzeln liegen, theils 

 regellos zu Flocken zusammengehäuft sind. Das Ganze 

 hat oft in hohem Grade das Ansehen einer amorphen 

 Masse. Manche der grösseren Körner zeigen jedoch un- 

 vollkommene vier- und sechsseitige Umrisse 5 dies und 

 manche Analogien mit dem mittelst Eisenvitriol aus Sil- 

 berlösungen gefällten deutlicher krystallinischen Silber 

 veranlassen den Verfasser, es n i ch t für amorph zu er- 

 klären. Er nennt die so erhaltenen Silbermassen zum 

 Unterschiede von dem deutlich krystallisirten regelmäs- 

 sig baumförmigen Silber körnig pulverigesSilber. 



///. Die Wirkling von Zink auf eine Lösung von 

 CJilorsilher in Ammoniak. — Beim Eintauchen von Zink 

 in eine solche mit Chlorsilber gesättigte Lösung bildet 

 sich ein schwarzer Bart, der aber an einzelnen Stellen 

 sehr schnell grau wird. Die so erhaltene Masse erschien 

 unter dem Mikroskop theils als feine Nadeln und feder- 

 förmige Gestalten, theils als ein regelloses Haufwerk ein- 

 zelner Körner ohne deutliche Kry stallform. 



Demnach erhält man hier beide der oben beschrie- 

 benen Arten von Silber: das regelmässig baumförmige 

 ufld das körnig pulverige. 



IV. Wirkungen von Eisenvitriollösung auf Silheroxyd- 

 salzlösungen. — Mischt man Silberoxydsalzlösungen mit 

 Eisenvitriollösungen, so erscheint je nach der Coiicentra- 

 tion bald früher, bald später ein grauer Niederschlag, der 

 unter dem Mikroskop als eine regellose Zusammenhäu- 

 fung lauter einzelner Körner erscheint, die sich von dem 

 oben beschriebenen körnig pulverigen Silber nur durch 

 ihre Grösse und zum Theil durch ihre deutlichere Kry- 

 stallgestalt unterscheiden. Man erkennt hier und da re- 

 gelmässige Sechsecke, zum Theil mit abgestumpften 

 Kanten, und Dreiecke, offenbar Theile von regulären Ok- 

 taedern und Combinationen derselben mit Dodecaedern. 



